ＡＸＵＺ ＤＲＹ 塗装仕様書
マツダ ４６Ｇ（ﾏｼｰﾝｸﾞﾚｰﾌﾟﾚﾐｱﾑﾒﾀﾘｯｸ） 【ブロック塗装】
初版2016.08№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

作業内容

ポイント

新品電着ﾊﾟｰﾂの場合◆ EDｼｰﾗｰ塗装後、ﾉﾝｻﾝ仕様で塗装する場合は、23℃で◆ EDｼｰﾗｰ ﾌﾞﾗｯｸ塗装3時間以内に塗装すること。

補修部に塗装する場合

1

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFineﾏﾙﾁｸﾞﾚｰ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌCﾏﾙﾁｸﾞﾚｰ
下地処理

ｴｱｰ工具

DRY P600◆ ﾌﾟﾗｻﾌの研磨はP600～800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨すること。

手研ぎ

DRY P800◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地露出部に再度ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。

2◆ EDｼｰﾗｰを塗装した場合は、規定時間内に塗装する場合に限り足付けは不要。
脱脂作業

3

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水系脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に重量比◆ 第1ﾍﾞｰｽ、第2ﾍﾞｰｽの調色は、当社調色配合を参考に脱脂する。
調合◆第１ﾍﾞｰｽ（ｶﾗｰﾍﾞｰｽ）
AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ

50

微調色を行う。
◆ AXUZ DRYﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑの希釈は、主剤をよく攪拌してから左記配合量を調合し、十分に攪拌を行うこと。

4重量比◆第2ﾍﾞｰｽ（ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ）
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ

200

第1ﾍﾞｰｽ塗装◆第1ﾍﾞｰｽ塗装（ｶﾗｰﾍﾞｰｽ）

1回目

塗装回数

2～3回

※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、第2ﾍﾞｰｽのｼﾝﾅｰ希釈が多くなります。
◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

ｳｪｯﾄｺｰﾄ

50～70%隠ぺい◆ 隠蔽するまで塗り重ねを行うこと。

2回目以降 ｳｪｯﾄｺｰﾄ～100%隠ぺい◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。
※ 出来るだけ塗装肌を平滑にしてください5※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（推奨：SATAjet）
塗出量

2～3.5回転

ｴｱｰ圧(MPa)

1.0～2.0bar

第2ﾍﾞｰｽ塗装◆第2ﾍﾞｰｽ塗装（ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ）

1回目

塗装回数

2～3回

ﾗｲﾄｺｰﾄ50～70%着色

2回目以降 ﾗｲﾄｺｰﾄ～100%着色◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。

6※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（推奨：SATAjet/口径1.2～1.3）
塗出量

1～2回転

ｴｱｰ圧(MPa)

1.0～2.0bar

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装7
塗装回数：各ｸﾘﾔｰ仕様参照◆ 推奨ｸﾘﾔｰ
AXUZ 201 LVｸﾘﾔｰ、ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ、ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ

各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様によります。
※ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生すると、色相が大きく8変化します。（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる）
いきなり艶を出すよう塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、充分ｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。

910

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

ＡＸＵＺ ＤＲＹ 塗装仕様書
マツダ ４６Ｇ（ﾏｼｰﾝｸﾞﾚｰﾌﾟﾚﾐｱﾑﾒﾀﾘｯｸ） 【ボカシ塗装】
初版2016.08№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

作業内容

ポイント◆ 各種サーフェーサー塗装仕様に準じて塗装すること。

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFineﾏﾙﾁｸﾞﾚｰ

1◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌCﾏﾙﾁｸﾞﾚｰ
下地処理

2
脱脂作業

3

◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨はP600～800、旧塗膜部はP1500～20000、ｸﾘﾔｰ

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY

P600～800

旧塗膜部

DRY

P1500～2000

ﾎﾞｶｼ部はP3000～4000で丁寧に研磨すること。

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

DRY

P3000～4000◆ 金属素地が露出した場合は、ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水系脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に

重量比◆ 第1ﾍﾞｰｽ、第2ﾍﾞｰｽの調色は、当社調色配合を参考に脱脂する。
調合◆第１ﾍﾞｰｽ（ｶﾗｰﾍﾞｰｽ）
AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ

50
重量比◆第2ﾍﾞｰｽ（ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ）
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ

4100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ

200

左記配合量を調合し、十分に攪拌を行うこと。
※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、第2ﾍﾞｰｽのｼﾝﾅｰ希釈が多くなります。

重量比◆ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ

5微調色を行う。
◆ AXUZ DRYﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑの希釈は、主剤をよく攪拌してから

AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ

100

EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

100

ﾎﾞｶｼ剤塗装

ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装する

第1ﾍﾞｰｽ塗装◆第1ﾍﾞｰｽ塗装（ｶﾗｰﾍﾞｰｽ）

1回目◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

塗装回数

2～3回

◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

ﾐﾃﾞｨｱﾑｰｳｪｯﾄｺｰﾄ

50～70%隠ぺい◆ 1回目はﾎﾞｶｼ際から内側に向かって塗装する。

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｰｳｪｯﾄｺｰﾄ～100%隠ぺい◆ 2回目以降は1回目よりも内側へ塗るイメージで塗装する。
※ 極力少ない塗装回数で隠蔽し、肌をなるべく平滑に塗装する

6※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（推奨：SATAjet）

ﾆｺﾞｼ塗装（必要時）

塗出量

1～2回転

ｴｱｰ圧(MPa)

1.0～2.0bar◆第1ﾍﾞｰｽ塗装でｶｯﾌﾟに残った塗料に第2ﾍﾞｰｽを追加する◆ 第1ﾍﾞｰｽの残り20に対し第2ﾍﾞｰｽを80追加する。
◆ ﾆｺﾞｼ塗装は必要に応じて、ﾎﾞｶｼ際をなじませる様に塗装

7◆ﾆｺﾞｼ塗装
第2ﾍﾞｰｽ塗装◆第2ﾍﾞｰｽ塗装（ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ）

1回目

塗装回数

1回

塗装回数

2～3回すること。
◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

ﾗｲﾄｺｰﾄ50～70%着色◆ 1回目はﾎﾞｶｼ際から内側に向かって塗装する。

2回目以降 ﾗｲﾄｺｰﾄ～100%着色◆ 2回目以降は1回目よりも内側へ塗るイメージで塗装する。
※ ボカシ剤が乾いている時は追加で塗装してください。

8※ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（推奨：SATAjet）
塗出量

1～2回転ｴｱｰ圧(MPa)1.0～2.0bar

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装9
塗装回数：各ｸﾘﾔｰ仕様参照◆ 推奨ｸﾘﾔｰ
AXUZ 201 LVｸﾘﾔｰ、ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ、ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ

各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様によります。
※ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生すると、色相が大きく8変化します。（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる）
いきなり艶を出すよう塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、充分ｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。
乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

1112◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ